304 GIORGIO SPEZIA 



Disposti in tal modo i cristalli di quarzo nella cavità, coprii 

 questa col crogiuolo che aveva l'apertura e poi posi al disopra 

 una quantità di frammenti del vetro giallo e versai nel reci- 

 piente acqua distillata. L'apparecchio fu quindi mantenuto per 

 15 giorni alla temperatura da 290^' a 300". 



Terminata l'esperienza ed esaminato il risultato trovai che 

 la parete della cavità e gli oggetti in questa contenuti erano 

 rivestiti da un fine deposito di minutissimi cristalli ed aggre- 

 gati cristallini di quarzo ; il quale deposito aveva dato alla 

 parete della cavità un aspetto come vellutato, aveva tolto lo 

 splendore al sostegno d'argento e la lucentezza alle faccio pri- 

 smatiche dei due cristalli di quarzo, rendendo bianchiccie quelle 

 del quarzo ematoide; le faccia dei romboedri invece parevano a 

 prima vista inalterate perchè prive di quella velatura generale. 



Ma osservati i cristalli con una semplice lente, in quello 

 di quarzo ematoide appariva distintamente che sulle faccio dei 

 romboedri si era formato un deposito unito, trasparente e lu- 

 centissimo, il cui spessore, di circa ^'4 di millimetro, costituiva 

 un prolungamento delle faccio del prisma, inoltre tale deposito 

 con eguale orientazione appariva anche sull'orlo dell'incavo del 

 cristallo. 



Lo spessore poi era sopra le faccio di un romboedro leg- 

 germente maggiore che su quelle dell'altro ; inoltre le faccio non 

 erano liscie ma presentavano, viste per luce riflessa, dei rilievi 

 di diverso sviluppo per ciascun romboedro; e gli spigoli, più 

 uniformi delle faccio, apparivano in rialzo rispetto alle faccio 

 dei romboedri. 



Ripetendo le esperienze spero di potere, in altro lavoro, 

 delineare meglio i caratteri fisici delle faccie prodotti durante 

 l'accrescimento del cristallo. 



Il cristallo di quarzo incoloro poi presentava dal capo ter- 

 minato lo stesso effetto osservato nel quarzo ematoide; invece 

 dall'altro capo, dove oravi la superficie di rottura, si erano for- 

 mate piccole faccie di romboedri, tutte egualmente orientate 

 rispetto al cristallo; inoltre un frammento del cristallo si pre- 

 sentava cementato da quarzo. Per spiegare tale fatto, io ritengo, 

 che quando ruppi il cristallo si sia prodotta un'incipiente spac- 

 catura, la quale non diede luogo al distacco del frammento ; poi, 

 iniziando l'esperienza, la spaccatura avrà pel calore continuato 



